## ANALISIS SIFAT MEKANIK BAJA ST 60 SETELAH PROSES QUENCHING DENGAN VARIASI WAKTU
Nota Ali Sukarno 1) , Abdi Legowo 2) , Abdul Azis 3) , Lingga Arti Saputa 4) , Sunaryo 5)
1, 2), 3), 4) Program Studi Teknik Mesin Universitas Perwira Purbalingga
5) Program Studi Teknik Mesin, Universitas Sains Al-Qur’an notalisukarno@unperba.ac.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel : Diterima : 16 Agustus 2023 Disetujui : 20 September 2023 Baja ST 60 termasuk baja karbon sedang yang merupakan bahan yang  mudah  dibentuk.  Baja  ini  mempunyai  kandungan  karbon 0,3%  -  6%.  Penggunaan  pada  industri  permesinan  bisa mengakibatkan  struktur  logam  terkena  gaya  eksternal  seperti tegangan  gesek  yang  mengakibatkan  perubahan  bentuk.  Pada penelitian  baja  ST  60  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui sifat  kekerasan  dari  baja  ST  60  tersebut.  Dalam  penelitian  ini diawali  dengan  proses preparasi  material  menjadi  spesimen  uji, kemudian dilakukan perlakuan panas ( heat treatment ) pada suhu yang sudah ditentukan yaitu 850 °C dengan variasi waktu tahan ( holding time ) 10, 15, 20, 25 dan 30 menit pada tungku pemanas ( furnace )  dan  kemudian  di  lakukan  pendinginan  secara  cepat ( quenching ) pada oli SAE 50. Setelah di quenching , spesimen uji tersebut  dilakukan  pengujian  kekerasan.  Dari  pengujian didapatkan  hasil  bahwa  sifat  kekerasan  baja  ST  60  setelah dilakukan  perlakuam  panas  terjadi  peningkatan,  yaitu  dengan nilai  kekerasan  maksimum  pada holding  time 30  menit  sebesar 26,50  HRC  dan  minimum  pada holding  time 10  menit  sebesar 32,20  HRC.  Sedangkan  sebelum  perlakuan  panas  kekerasnnya 12,48  HRC.  Meningkatnya  sifat  kekerasan  ini  dikarenakan holding time yang lama akan mempengaruhi butiran karbon yang menyebar ke permukaan baja ST 60.
Kata Kunci : Sifat  mekanik,  Baja  ST  60, Quenching , Holding time

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History : Received : 16 Agustus 2023 Accepted : 20 September 2023 ST  60  steel  belongs  to  medium  carbon  steel  which  is  an  easily formed  material.  This fertilizer has a  carbon content  of  0.3%  - 6%. Use in the machinery industry can cause metal structures to be exposed to external forces such as frictional stress that result in  deformation.  In  this  ST  60  steel  research  has  the  aim  of determining the hardness of the ST 60 steel. In this study, it begins with the process of material preparation into test specimens, then heat treatment is carried out at a predetermined temperature of 850  °C  with  a  holding  time  variation  of  10,  15,  20,  25  and  30 minutes  in  the  furnace  and  then  rapid  cooling  (quenching)  on SAE  50  oil.  After  quenching,  the  test  specimen  is  subjected  to hardness  testing.  From  the  test,  it  was  found  that  the  hardness properties of ST 60 steel after heat treatment increased, namely with a maximum hardness value at a 30-minute holding time of 26.50  HRC  and  a minimum  of  10-minute  holding  time  of  32.20 HRC. While before heat treatment the hardness was 12.48 HRC. This increased hardness is due to the long holding time that will affect the carbon grains that spread to the surface of ST 60 steel.

## Keywords:
Mechanical properties, Steel ST 60, Quenching, Holding time

## 1. PENDAHULUAN
Baja  merupakan  bahan  yang  mudah dibentuk sesuai dengan ukuran dan kondisi Sifat mampu mesin, tahan benturan, mampu las serta kekuatan yang tinggi adalah sifat yang dimiliki oleh baja karbon sedang. Sifat fisik dan mekanik pada  baja  ini  dapat  disesuaikan  di  banyak industri  dengan  perlakuan  panas  (Singh et  al. , 2021).  Kekuatan  kombinasi  antara  kekuatan plastisitas  dan  ketangguhan  yang  sangat  baik maka  baja  digunakan  sebagai  struktur  material (Jiang et al. , 2019).
Baja karbon mengandung unsur (P) fosfor, Si  (silikon),  Sulfur  (S)  dan  mangan  (Mn)  serta unsur lain yang dibatasi jumlahya (Ridwan Redi Putra, Sarjito Jokosisworo, 2020) Baja ST 60 ini juga  merupakan  baja  karbon  menengah,  yang mempunyai  1550°C  titik  didihnya  dan  2900°C titik  leburnya  (Syaifullah  and  Subhan,  2021). Baja ST 60 juga mempunyai 0,697% kandungan mangan,  yang  menjadikan  baja  ST  60 mempunyai  sifat  keras  dan  tahan  terhadap keausan (Iriandoko, Akbar and Sindy Pramesty, 2020).
Dalam penggunaannya, baja sering mengalami  tekanan  dan  gesekan,  sehingga komponen  tersebut  sangat  perlu  tahan  terhadap keausan  dan  kekerasan  (Iriandoko,  Akbar  and Sindy Pramesty, 2020). Karakteristik dari setiap logam yang berbeda, logam harus di perlakukan secara  khusus  agar  sesuai  dengan  yang diinginkan  untuk  sifat  mekanis,  sifat  fisis  dan sifat kimianya (Suhardiman and Prayogi, 2019). Penciptaan kepadatan struktur mikro yang tinggi dapat  meningkatkan  karakteristik  dari  logam (Cui et al. , 2023).
Untuk  merubah  sifat  fisis  logam  perlu dilakukan  proses  pemanasan  ( heat  treatment ) dan  pendinginan  ( quenching ).  Kemampuan pakai  baja  akan  meningkat  sehingga  tahan  aus dan  gesekan  apabila  baja  tersebut  dikeraskan, dan untuk permesinan lebih lanjut agar  mudah, baja  dapat  juga  dilunakkan  (Nasution,  2014). Pada  proses heat  treatment yang  dapat mempengaruhi  dan  menentukan  kekerasan  dan ketangguhan  suatu  material  adalah  temperatur austenite  (Farhan,  Bukhari,  Hamdani,  Ilyas Yusuf, 2021).
Quenching merupakan proses memanaskan logam  dan  kemudian  mendinginkannya  dengan
cepat.  Proses quenching bertujuan  untuk menghasilkan  struktur  mikro  yang  keras  dan berbentuk  martensit  pada  material  logam (Fenoria Putri, Sairul Effendi, 2021). Penggunaan beragam media quenching pastinya memengaruhi  sifat  kekerasan  baja.  Variasi media quenching berdampak pada sifat kekerasannya  dan  bisa  mempercepat  waktu produksi, jika pendinginan berlangsung dengan cepat (Hanif Fadhlurrohman Aziz et al. , 2023). Air,  oli,  udara  dan  garam  adalah  media pendingin  yang  biasa  digunakan  pada  proses quenching , dikarenakan media pendingin tersebut  dapat  membantu  pengerasan  logam sesuai dengan kebutuhan (Setiadi and Samlawi, 2019).  Perubahan  sifat  fisis  dan  mekanis  serta kimia dapat terjadi dari akibat media pendingin yang  dipakai  dalam  proses  pengerjaan  panas (Alfian Siswara Arlingga, 2021).
Pada penelitian sebelumnya, bahwa variasi holding  time sangat  mempengaruhi  sifat kekerasan  pada  baja  ST  60  yang  signifikan, media pendingin  adalah air  aqua dengan waktu tahan  15  menit,  20  menit  dan  25  menit. Kekerasan tertinggi pada waktu tahan 25 menit yaitu 1358,24 kg/mm2 (Murjito, 2022).
Penelitian  lain  juga  menunjukkan  nilai kekerasan  baja  ST  60,  sebelum  dan  sesudah dilakukan perlakuan panas hasilnya meningkatnya  kekerasan,  sebelum  perlakuan panas  14,5  HRC  dan  setelah  perlakuan  panas dengan media pendingin air garam dapur (NaCl) 35% (40,5 HRC), air garam dapur (NaCl) 40% (43,4  HRC),  air  garam  magnesium  chloride (MgCl2)  35%  (43,7  HRC)  dan  air  garam magnesium chloride (MgCl2) 40% (46,2 HRC) (Jiang et al. , 2019)
Berdasar kajian Pustaka tersebut, penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  mekanik baja  ST  60  setelah  mengalami  perlakuan panas/hardening  dengan  variasi  waktu  tahan menggunakan  media  pendingin  oli  SAE  20W- 50. Alasan dari penelitian ini disebabkan baja ST 60 merupakan baja dengan karbon sedang yang mempunyai  sifat  kuat,  ulet  dan  mudah  untuk pengerjaan  permesinan  serta  baja  ST  60  dapat menerima perlakuan panas dan dapat menghasilkan berbagai sifat.

## 2. METODE
Pada  teknik  pengumpulan  data  diperoleh dari  buku-buku  referensi,  jurnal,  artikel,  modul dan internet.
Variabel penelitian ini menggunakan variabel sebagai berikut:
a. Variabel Bebas Variable  bebas  pada  penelitian  ini  adalah
waktu tahan 10, 20, 30, 40 dan 50 menit.
b. Variabel Terikat Variable  terikat  pada  penelitian  ini  berupa nilai kekerasan.
c. Variable Kontrol Variable  kontrol  penelitian  ini  meliputi material  baja  ST  60,  temperatur hardening 850°  C,  dengan  media  pendingin  Oli  SAE 20W-50.
Dalam  penelitian  ini,  prosedur  yang dilaksanakan adalah sperti terlihat pada diagram alir dibawah ini:
Gambar 1. Diagram alir penelitian

## a. P REPARASI S PESIMEN
Sebelum  pengujian,  dilakukan  preparasi material baja ST 60 menjadi Spesimen material
yang akan diuji. Spesimen material uji kekerasan dengan ukuran ketebalan 10 mm dan diameter 20 mm.
Gambar 2. Spesimen uji material Baja ST 60

## b. P ROSES H EAT T REATMENT
Heat  treatmen merupakan  perlakuan  panas pada  logam  untuk  memperbaiki  sifat  fisis maupun  sifat  mekanis  pada  logam.  Juga merupakan proses pemanasan serta pendinginan logam  dalam  merubah  sifat  logam  tersebut (Suhardiman and Prayogi, 2019).
Pada  proses  ini,  spesimen  baja  ST  60 diletakkan  dalam  oven  pemanas,  kemudian dipanaskan dalam suhu 850°C pada holding time dengan  variasi  10,  15,  20,  25  dan  30  menit. Setelah  holding  time  terpenuhi,  selanjutnya dilakukan proses quenching.
Gambar 3. Proses heat treatment

## c. P ROSES Q UENCHING
Proses quenching adalah pengerjaan pengerasan logam atau baja dengan pendinginan yang  secara  cepat  setelah  dipanaskan.  Media pendinginan dapat berupa air, air garam, oli dan udara bebas serta lainnya (Murjito, 2022). Proses quenching dapat  menyebabkan  nilai  kekerasan menjadi meningkat (Farhan, Bukhari, Hamdani, Ilyas Yusuf, 2021).
Pada  proses quenching ini,  spesimen  yang telah dipanaskan kemudian dilakukan pendinginan secara cepat pada media pendingin
berupa  oli  dengan  tingkat  SAE  50,  agar terbentuk unsur martensit yang sifatnya keras.
Gambar 4. Proses quenching dengan media oli

## d. P ROSES P ENGUJIAN K EKERASAN
Proses  uji  kekerasan  spesimen  baja  ST  60 dilakukan  setelah  spesimen  material  tersebut mengalami  proses  perlakuan  panas.  Pengujian kekerasan dilakukan dengan pengujian kekerasan Rockwell , yaitu menggunakan penekanan  indentor  bola  baja  dengan  beban sebesar 150 kg. Kemudian  tahan beban dengan menarik  tuas  uji  berlawanan  arah  jarum  jam. Spesimen  dengan  diameter  ukuran  20  mm  dan Panjang  berukuran  10  mm  yang  akan  diuji ditaruh  diatas  alas  anvil  holder  screw,  putar searah  jarum  jam  hand  wheel  serta  memutar piringan skala dan amatilah jarum yang panjang persis  diatas  angka  nol  dengan  skala  hitam, kemudian  tarik  tuas  uji  yang  searah  jarum  jam secara  perlahan,  terakhir  membaca  skala Rockwell .
Tujuan  pengujian  kekerasan Rockwell adalah  untuk  mengetahui  kekerasan  material ditinjau  dari  ketahanannya  terhadap  indentor yang merupakan bola baja atau kerucut intan ke permukaan  material  tersebut  (Kumayasari  and Sultoni, 2017).
Gambar  5.  Proses  pengujian  kekerasan  metode Rockwell

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data hasil pengujian kekerasan, didapatkan nilai kekerasan rata-rata dari spesimen material baja ST 60, seperti gambar 6 sebagai berikut:
Gambar 6. Grafik nilai kekerasan Baja ST 60 Dari  hasil  pengujian  kekerasan  spesimen baja  ST  60,  seperti  diperlihatkan  gambar  6 diatas,  didapatkan  kekerasan  rata-rata  material awal  sebelum  mendapatkan  perlakuan  panas adalah 12,48 HRC, sedangkan setelah mendapatkan  perlakuan  panas  dengan holding time 10 menit 23,20 HRC, 15 menit 24,73 HRC, 20 menit 25,43 HRC, 25 menit 25,80 HRC dan 30  menit  26,50  HRC.  Kekerasan optimum diperoleh  saat holding  time 30  menit  dengan nilai  kekerasan  26,50  HRC,  meningkat  112  % dari material awal.
Peningkatan  kekerasan  dikarenakan  waktu penahanan  merupakan  faktor  dalam  mengubah nilai kekerasan. Semakin tinggi nilai kekerasan suatu  benda,  maka  semakin  keras  pula  sifat benda  tersebut  (Korawan,  2022).  Perbedaan tingkat kekerasan dari hasil pengujian kekerasan dapat dipengaruhi oleh variasi waktu penahanan saat perlakuan panas, sebab semakin lama waktu penahanan, semakin baik perubahan kekerasannya  (Ervan  Agustian,  Somawardi, 2021). Semakin lama waktu penahanan, struktur austenit  akan  berubah  secara  merata  dan sempurna,  serta  kecepatan  pendinginan  pada media  pendingin  setelah  perlakuan  panas  akan berpengaruh  pada  tingkat  kekerasan  material tersebut (Dwi Herizen, 2020).
Peningkatan  kekerasan  juga  disebabkan karena proses celup atau quenching sangat cepat sehingga  unsur  karbon  tidak  sempat  berdifusi (Setyo, no date).

## 4. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  kekerasan  baja ST  60  semakin  meningkat  setelah  perlakuan panas, kekerasan maksimum pada suhu 850 °C pada holding time 30 menit sebesar 26,50 HRC. Meningkat 112 % dibanding sebelum perlakuan panas yaitu 12,48 HRC.
Hal ini dapat dikarenakan:
a. Waktu penahanan  merupakan faktor dalam mengubah  nilai  kekerasan.  Semakin  tinggi nilai kekerasan suatu benda, maka semakin keras pula sifat benda tersebut.
b. Peningkatan  kekerasan  juga  disebabkan karena  proses  celup  atau quenching yang cepat  sehingga  unsur  karbon  tidak  sempat berdifusi.

## b. Saran
Dari  hasil  kesimpulan  di  atas,  tentunya masih  banyak  kekurangannya,  oleh  karena  itu saran  yang  dapat  disampaikan  peneliti  adalah sebagi berikut:
a. Untuk menghasilkan nilai kekerasan, kekuatan  tarik  yang  lebih  baik  dapat dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan variabel,  media  pendinginan  dan  waktu tahan yang berbeda.
b. Perlu  adanya  studi  literatur  yang  berbeda, yang  terbaru  untuk  mendapatkan  referensi yang lebih terkini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alfian  Siswara  Arlingga  (2021)  ‘Analisis
Pengaruh  Media  Pendingin  Terhadap Kekerasan Baja S45C Pada Proses Hardening-Tempering  Analysis  of  Cooling
Media  Effects  on  Steel  S45C  Hardness  in the  Process  Hardening-Tempering’,  pp.  1– 65.
Cui, Q. et al. (2023) ‘High-pressure quenching effect on martensitic transformation characteristics and mechanical properties of low-alloy medium-carbon steel’, Journal of Materials Research and Technology, 23, pp. 765–777.
Available
at: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.01.051.
Dwi  Herizen,  R.S.  (2020)  ‘pengaruh  variasi holding time dan media pendingin terhadap
kekerasan  dan  struktur  mikro  baja  630 metode hardening’, 2(2), pp. 149–160.
Ervan Agustian, Somawardi, S. (2021) ‘Analisis
Pengaruh Media Pendingin Dengan
Kombinasi  Waktu  Penahanan  Pendingin Terhadap  Nilai  Kekerasan  Baja  AISI-1045 Pada  Proses  Quenching’,  Jurnal  Teknologi Manufaktur, 13(01).
Farhan,  Bukhari,  Hamdani,  Ilyas  Yusuf,  Z.
(2021)  ‘pengaruh  temperatur  pemanasan (austenisasi)  perlakuan  panas  quenching terhadap kekerasan dan struktur mikro baja ST 60’, 5(1), pp. 1–7.
Fenoria  Putri,  Sairul  Effendi,  R.D.S.M.F.G.
(2021) ‘pengaruh quenching media
pendingin  minyak  goreng  bekas  terhadap kekerasan  baja  S45C  yang  telah  di  pack’, 13(2). Hanif  Fadhlurrohman  Aziz,  N.  et  al.  (2023) ‘Kekerasan  Baja  DC  11  Pada  Perlakuan Media  Quenching  dan  Suhu  Tempering’,
14(01), pp. 1–7. Available at: https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v14i 1.1481.
Iriandoko, H., Akbar, A. and Sindy Pramesty, Y. (2020) ‘Pengaruh Heat Treament Baja St 60 Terhadap  Nilai  Kekerasan  Dengan  Media Pendingin Asam Cuka’, Semnas IV, pp. 1–
6.
Jiang,  B.  et  al.  (2019)  ‘Mechanical  properties and  microstructural  characterization  of medium carbon non-quenched and
tempered  steel:  Microalloying  behavior’,
Materials Science and Engineering A, 748, pp. 180–188. Available at: https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.01.094.
Korawan, A.D. (2022) ‘hardening baja aisi-4120 dengan variasi holding time’, 8(1), pp. 19– 23.
Kumayasari,  M.F.  and  Sultoni,  A.I.  (2017) ‘Studi  Uji  kekerasan  Rockwell  Superficial vs Micro Vickers’, Jurnal Teknologi Proses dan  Inovasi  Industri,  2(2).  Available  at: https://doi.org/10.36048/jtpii.v2i2.789.
Murjito  (2022)  ‘Efek  Hoding  Time  Terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro Pada Baja ST 60’, pp. 83–91.
Nasution, J.M. (2014) ‘Analisa Sifat-Sifat Baja Hardening  yang  digunakan  dalam  Industri Otomotif’, Teknik Mesin UISU, pp. 10–24. Ridwan Redi Putra, Sarjito Jokosisworo, A.W.B.

## (2020) ‘Analisa Kekuatan Puntir, Kekuatan
Tarik  dan  Kekerasan  Baja  ST  60  sebagai Bahan Poros Baling-baling Kapal (Propeller Shaft)  setelah  Proses  Tempering’,  Teknik Perkapalan, 8(3), pp. 368–374.
Setiadi, D. and Samlawi, A.K. (2019) ‘Pengaruh
Quenching  Dengan  Media  Pendingin  Air Dan  Oli  Terhadap  Mechanical  Propertis Baja  S45C’,  Jtam  Rotary,  1(2),  p.  183.
Available at: https://doi.org/10.20527/jtam_rotary.v1i2.1
751.
Setyo,  N.  (no  date)  ‘pengaruh  viskositas  oli terhadap kekerasan dan struktur mikro baja 60’, pp. 51–60.
Singh, S. et al. (2021) ‘Effect of heat treatment processes  on  the  mechanical  properties  of AISI  1045  steel’,  Materials  Today:
Proceedings, 45, pp. 5097–5101. Available at: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.590 .
Suhardiman  and  Prayogi,  A.  (2019)  ‘Analisa pengaruh  variasi  media  pendingin  pada perlakuan  panas  terhadap  kekerasandan struktur  mikro  baja  karbon  rendah’,  Jurnal Polimesin, 17(2), pp. 29–37.
Syaifullah, M. and Subhan, M. (2021) ‘pengaruh air garam sebagai media pendingin terhadap nilai kekerasan pada proses pengerasan baja ST 60’, 2(8), pp. 1–23.
Alfian  Siswara  Arlingga  (2021)  ‘Analisis Pengaruh  Media  Pendingin  Terhadap Kekerasan Baja S45C Pada Proses Hardening-Tempering  Analysis  of  Cooling
Media  Effects  on  Steel  S45C  Hardness  in the  Process  Hardening-Tempering’,  pp.  1– 65.
Cui, Q. et al. (2023) ‘High-pressure quenching effect on martensitic transformation characteristics and mechanical properties of low-alloy medium-carbon steel’, Journal of Materials Research and Technology, 23, pp. 765–777. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.01.051. Dwi  Herizen,  R.S.  (2020)  ‘pengaruh  variasi holding time dan media pendingin terhadap kekerasan  dan  struktur  mikro  baja  sus  630 metode hardening', 2(2), pp. 149–160.
Ervan Agustian, Somawardi, S. (2021) ‘Analisis
Pengaruh Media Pendingin Dengan
Kombinasi  Waktu  Penahanan  Pendingin Terhadap  Nilai  Kekerasan  Baja  AISI-1045 Pada  Proses  Quenching’,  Jurnal  Teknologi Manufaktur, 13(01).
Farhan,  Bukhari,  Hamdani,  Ilyas  Yusuf,  Z.
(2021)  ‘pengaruh  temperatur  pemanasan (austenisasi)  perlakuan  panas  quenching terhadap kekerasan dan struktur mikro baja ST 60’, 5(1), pp. 1–7.
Fenoria  Putri,  Sairul  Effendi,  R.D.S.M.F.G.
(2021) ‘pengaruh quenching media pendingin  minyak  goreng  bekas  terhadap kekerasan  baja  S45C  yang  telah  di  pack’, 13(2).
Hanif  Fadhlurrohman  Aziz,  N.  et  al.  (2023) ‘Kekerasan  Baja  DC  11  Pada  Perlakuan Media  Quenching  dan  Suhu  Tempering’,
14(01), pp. 1–7. Available at: https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v14i 1.1481. Iriandoko, H., Akbar, A. and Sindy Pramesty, Y.
(2020) ‘Pengaruh Heat Treament Baja St 60 Terhadap  Nilai  Kekerasan  Dengan  Media Pendingin Asam Cuka’, Semnas IV, pp. 1–
6.
Jiang,  B.  et  al.  (2019)  ‘Mechanical  properties and  microstructural  characterization  of medium carbon non-quenched and tempered  steel:  Microalloying  behavior’,
Materials Science and Engineering A, 748, pp. 180–188. Available at: https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.01.094.
Korawan, A.D. (2022) ‘hardening baja aisi-4120 dengan variasi holding time’, 8(1), pp. 19– 23.
Kumayasari,  M.F.  and  Sultoni,  A.I.  (2017) ‘Studi  Uji  kekerasan  Rockwell  Superficial vs Micro Vickers’, Jurnal Teknologi Proses dan  Inovasi  Industri,  2(2).  Available  at: https://doi.org/10.36048/jtpii.v2i2.789.
Murjito  (2022)  ‘Efek  Hoding  Time  Terhadap Kekerasan dan Struktur Mikro Pada Baja ST 60’, pp. 83–91.
Nasution, J.M. (2014) ‘Analisa Sifat-Sifat Baja Hardening  yang  digunakan  dalam  Industri Otomotif’, Teknik Mesin UISU, pp. 10–24. Ridwan Redi Putra, Sarjito Jokosisworo, A.W.B. (2020) ‘Analisa Kekuatan Puntir, Kekuatan Tarik  dan  Kekerasan  Baja  ST  60  sebagai Bahan Poros Baling-baling Kapal (Propeller Shaft)  setelah  Proses  Tempering’,  Teknik
Perkapalan, 8(3), pp. 368–374. Setiadi, D. and Samlawi, A.K. (2019) ‘Pengaruh
Quenching  Dengan  Media  Pendingin  Air Dan  Oli  Terhadap  Mechanical  Propertis Baja  S45C’,  Jtam  Rotary,  1(2),  p.  183.
Available
at:
https://doi.org/10.20527/jtam_rotary.v1i2.1 751.
Setyo,  N.  (no  date)  ‘pengaruh  viskositas  oli terhadap kekerasan dan struktur mikro baja 60’, pp. 51–60.
Singh, S. et al. (2021) ‘Effect of heat treatment processes  on  the  mechanical  properties  of AISI  1045  steel’,  Materials  Today: Proceedings, 45, pp. 5097–5101. Available at: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.590 .
Suhardiman  and  Prayogi,  A.  (2019)  ‘Analisa pengaruh  variasi  media  pendingin  pada perlakuan  panas  terhadap  kekerasandan struktur  mikro  baja  karbon  rendah’,  Jurnal Polimesin, 17(2), pp. 29–37.
Syaifullah, M. and Subhan, M. (2021) ‘pengaruh air garam sebagai media pendingin terhadap nilai kekerasan pada proses pengerasan baja ST 60’, 2(8), pp. 1–23.